Erimaydigan elektrodlar bilan payvandlash - bet 7

|
Erimaydigan elektrodlar bilan payvandlash
|
bet | 7/7 | Sana | 19.05.2024 | Hajmi | 282,05 Kb. | | #243519 |
Bog'liq erimaydigan elektrodlarrasm. Qo ‘shimcha sim va gorelkaning payvandlanadigan buyumga nisbatan joylashish sxemasi.
Argon havodan ogMrroq, shuning uchun uning oqimi yoyni va payvandlash zonasini yaxshi himoyalaydi. Argon muhitidagi yoy juda turg‘unligi bilan farq qiladi.
Azot muhitida payvandlash. Mis va zanglamas poMatlaming ba’zi bir xillarini payvandlashda yoy zonasini himoya qilish uchun kislorod qurilmalarida rektifikatsiya yoMi bilan hosil qilingan azotdan foydalanish mumkin. Azot ba’zi materiallarga nisbatan inert gaz hisoblanadi. Azot qora rangli, sariq halqasimon chizig'i bo‘Igan po‘Iat ballonlarda 15 MPa bosim bilan saqlanadi va tashiladi.
Azot-yoy vositasida payvandlash ko‘mir yoki grafit o‘zakli elektrod bo‘lib bajariladi, volfram elektrodlar ishlatish maqsadga muvofiq emas, chunki ulaming sirtida hosil bo‘ladigan volfram juda ko‘p sarf bo‘ladi. Azot-yoyda ko‘mir elektrod bilan payvandlashda yoyning kuchlanishi 22-30 V bo‘lishi lozim. Payvandlash to‘g‘ri qutbli o‘zgarmas tokda diametri 6-8 mm li ko‘mir elektrod bilan tok 150-500 A bo‘lganda bajariladi. Azotning sarfi 3-10 1/daq ni tashkil qiladi. Azot muhitida payvandlash qurilmasi argon muhitida payvandlash qurilmasining aynan o‘zi. Ko‘mir o‘zaklami mahkamlash uchun gorelkada almashtiriladigan maxsus uchliklar bo‘lishi lozim.
Karbonat angidrid gazi muhitida payvandlash
Uglerodli va kam legirlangan po‘latlaming chetlarini tayyorlash va uchma-uch ulanadigan choklarini taxminiy payvandlash rejimlari
-jadvalda keltrilgan.
Chetlari payvandlashdan oldin iflosdan, moy, zang va temirchilik kuyindilaridan, shuningdek, kislorod yordamida kesgandan keyin qoladigan shlaklardan yaxshilab tozalanadi. Uglerodli po‘lat- lardan yasalgan detallami karbonat angidrid gazi muhitida payvandlash uchun o‘zaro tutashtirish yoki Э42 yoki Э42А turidagi elektrodlar bilan, yoki karbonat angidrid gazi muhitida yarim avtomatik payvandlab amalga oshirilishi mumkin. Legirlangan po‘lat- lardan yasalgan detallami o‘zaro tutashtirish tegishli elektrodlar bilan bajariladi.
Karbonat angidrid gazi muhitida payvandlash hamma fazoviy vaziyatlarda bajariladi. Payvandlashda teskari qutbli о‘zgarmas tokdan foydalaniladi.
- jadval
Uglerodli va kam uglerodli po‘latlarning uchma-uch ulanadigan choklarini karbonat angidrid gazida payvandlashda chetlarini tayyorlash va payvandlashning taxminiy rejimlari
Metall
qalinligi,
mm
|
Chetla
rini
tayyor
lash
|
Qatlam
soni
|
Sim
dia
metri,
mm
|
Tok,
A
|
Kuch-
la-
nish,
V
|
Pay
vand
lash
tez
ligi,
m/s
|
COz
sarfi,
dm3/
daq
|
0,6-1,0
|
«М*
|
1
|
0,5-0,8
|
50-60
|
18
|
20-25
|
6-7
|
o,6-1,0
|
. Mf
|
l
|
0,5-0,8
|
50-60
|
18
|
25-35
|
6-7
|
1,2-2,0
|
|
1-2
|
0,8-1,0
|
70
110
|
18-20
|
18-24
|
10-12
|
3-5
|
r-^
|
1-2
|
1,6-2,0
|
160
200
|
27-29
|
20-22
|
14-16
|
6-8
|
|
2
|
2
|
280
300
|
28-30
|
25-30
|
16-18
|
6-8
|
|
1-2
|
2
|
280
300
|
28-30
|
18-22
|
16-18
|
8-12
|
»-»•
Г' .
|
2-3
|
2
|
280
300
|
28-30
|
18-20
|
16-18
|
12-18
|
цг
|
|
2
|
2
|
380
400
|
30-32
|
16-20
|
18-20
|
>20
|
mi
|
|
2
4
|
2-2,5
2-2,5
|
440
460
420
440
|
30-32
30-32
|
16-20
16-20
|
18-22
18-22
|
>25
|
|
|
10 va undan ko‘p
|
2-2,5
|
440
500
|
30-32
|
16-20
|
18-22
|
>40
|
ли'
й
|
|
12 va undan ko‘p
|
2-2,5
3
|
440
500
400
750
|
30-32
34-36
|
16-20
16-20
|
18-22
18-22
|
Yoyning yonish barqarorligini oshirish, metall kamroq sach- rashi, chuqurroq erishi hamda ish unumi ortishi uchun elektroddagi tok nihoyatda zich bo'lishi, ya’ni tanlab olingan tokda nisbatan ancha ingichka sim ishlatib payvandlash ma’qul.
Kuchlanishga qarab ma’lum zichlikdagi tokda ishlatiladigan yoy uzunligi aniqlab olinadi. Kuchlanishni jadvalda ko‘rsatilgan chegaralardan kattaroq yoki kichikroq olish yoyning haddan tashqari kaltalanishiga yoki uzayishiga olib keladi va payvandlash jarayonini buzadi (yoy uzilib qoladi, metall sachraydi, g‘ovaklashish hollari ro‘y beradi va h.k.). Yupqa (kamida 2 mm) metallni payvandlashda kuchlanish kattaligi muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.
Simni uzatish tezligi amalda mazkur tokda va kuchlanishda yoy barqaror yonadigan qilib tanlanadi. Karbonat angidrid gazi sarfi payvandlash vannasining atrofdagi havo ta’siridan yaxshi muhofa- zalanishini ta’minlashi kerak. Mundshtukning payvandlash vannasi yuzasiga nisbatan eng ma’qul holati (qiyalash burchagi, masofa) ham shu shart-sharoitlarga qarab aniqlanadi. Mundshtuk bilan buyum orasidagi masofa tok 60-150 A, kuchlanish 22 V boMganida odatda, 7-14 mm, tok 200-500 A va kuchlanish 30-32 V boMganida esa 15-25 mm bo‘ladi. Elektrodni vertikalga nisbatan qiyalatish burchagi 15-20° ni tashkil etishi lozim [5].
Payvandlashdan oldin gaz uzatila boshlanadi va uning sarfla- nishi sarf o‘lchash asbobi bo‘yicha rostlanadi, shlanglar va tutkich havo qoldiqlaridan puflab tozalanadi.
Payvandlash boshlanishida elektrod 25-30 mm chiqib turishi kerak.
Elektrod bir tekisda surilishi lozim. Yupqa metallni payvandlash jarayonida elektrod faqat chok uzra ilgarilanma suriladi, ancha qalin metallni payvandlashda esa elektrodning uchi bilan ko‘ndalang harakatlar ham qilinadi (1.4.17-a rasm).
Payvandchi elektrodni chapdan o‘ngga (burchagi bilan orqaga), yoki o‘ngdan chapga (burchagi bilan oldinga) yohud elektrod chok tekisligiga nisbatan tikkasiga joylashtirilganda «o‘ziga tomon» surib borishi mumkin. Elektrodni 5-20° chamasi oldinga yoki orqaga qiyalatsa ham boMadi.
Ftn
P-S~15°
t— 4= J
ЧЯППР—
b)
rasm. Karbonat angidrid gazida payvandlashda simning uchini surib turish: a-X-simon chokni payvandlashda sim uchini surish;
II, III- birinchi, ikkinchi, uchinchi qatlamlar, b - burchak choklarni payvandlashda tutkich holati va sim uchini surish.
Payvandlash vannasining diametri 30 mm dan katta bo‘lmasligi kerak. Keng choklami ingichka valiklar hosil qilib, katta tezlikda payvandlash lozim. 0‘ngdan chapga (burchagi bilan oldinga) pay- vandlaganda asosiy metallning erish chuqurligi kamayadi, valik esa kengroq chiqadi. Bu usuldan yupqa metall yoki payvandlash hamda sovish jarayonida darz ketishga moyil bo‘lgan legirlangan po'lat- lami payvandlashda foydalanilgan ma’qulroq.
|
| |